3 1 8 Einwirkung des Kupfers und Messin gs auf Zinnober. 



Heber die Einwirkung des Kupfers und des Messings 

 auf Zinnober. 



Kar mar seh hat beobachtet, dass Kupferstiche mit 

 Zinnober selten schön rothe Abdrücke geben, weshalb 

 man lieber rothen Lack als Farbe anwendet, und dass 

 bei Anwendung von Messing-Schablonen beim Malen der 

 Steine oder Augen auf Spielkarten ebenfalls die Farbe 

 verdorben werde. 



Um die Ursache dieser Erscheinungen zu ergründen, 

 und vielleicht durch Aufklärung des Gegenstandes ein 

 Mittel zu erhalten, den Zinnober für den Kupferdruck 

 tauglich zu machen, sind von Kar mar seh verschiedene 

 Versuche angestellt. Die Versuche haben ergeben, dass 

 bei der Behandlung blanker Kupferstücke und blanker 

 Messingblechabschnitzel mit Zinnober im nassen Zustande 

 und anhaltendes Kochen beide verändert wurden. Die 

 abgewaschenen Kupferstücke erschienen mit einer glatten, 

 fest anhängenden, graubraunen Broncirung überzogen, das 

 Messing zeigte sich ebenfalls hiernach auf seiner ganzen 

 Oberfläche schwarz angelaufen, der Zinnober hatte an 

 Schönheit der Farbe verloren. Als Resultat der ganzen 

 Untersuchung glaubt Kai marsch Folgendes hinstellen 

 zu dürfen: 



1) Viele, vielleicht die meisten, aber nicht alle im 

 Handel vorkommenden Zinnobersorten schwärzen Kupfer 

 und Messing und büssen dabei die Schönheit ihrer Farbe ein. 



2) Diese Erscheinung hat ihren Grund in einer Bil- 

 dung von Schwefelkupfer. 



3) Der an das Kupfer tretende Schwefel stammt nicht 

 aus dem Zinnober als solchem, sondern von einer Ver- 

 unreinigung desselben her. 



4) Durch vorläufiges Kochen mit einer Auflösung von 

 kohlensaurem Kali (welche sich dabei färbt) und darauf 

 folgendes sorgfältiges Auswaschen kann die verunreini- 

 gende Schwefelverbindung entfernt, der Zinnober also 

 gegen Kupfer und Messing unempfindlich gemacht werden. 



5) Zu denjenigen technischen Anwendungen, wobei 

 der Zinnober mit Kupfer oder Messing in Berührung 

 kommt, muss man entweder die unter 4) erwähnte Rei- 

 nigung desselben vornehmen, oder aber einen solchen Zin- 

 nober auswählen, welcher beim Kochen mit Wasser und 

 kohlensaurem Kali dieser Flüssigkeit keine gelbliche Fär- 

 bung ertheilt. (MUß. des Gwbe.-Ver.f. d. Königr. Hannover. 

 1854.) B. 



ttsW^r 



